ET SliS ALLIAGKS. 319 



qui existent entre les variations magnétiques des alliages 

 et leurs anomalies de dilatation. Les valeurs du module 

 d'élasticité, bien que variant dans une bien moindre 

 mesure que les dilatations, présentent une allure générale 

 assez semblable dans ses anomalies pour que l'on puisse 

 reporter sur cette dernière propriété ce qui va être dit 

 des variations du volume. 



On ne peut pas faire des mesures suivies sur les aciers 

 au nickel sans être conduit à l'idée que leurs anomalies 

 de dilatation sont dues à la superposition de deux phéno- 

 mènes distincts. Les déformations résiduelles qu'ils 

 éprouvent, et qui, dans les alliages réversibles, sont 

 toujours de sens opposé aux dernières variations, au 

 moins si l'on opère avec des alliages ayant séjourné 

 longtemps aux températures antérieures à celle de l'ob- 

 servation, conduisent à penser que, dans le refroidisse- 

 ment, par exemple, une modification de structure 

 qu'éprouve l'alliage, provoque une augmentation du 

 volume moléculaire moyen, augmentation dont la majeure 

 partie s'effectue en même temps que la température 

 s'abaisse, mais dont un petit reste ne suit que très 

 lentement le mouvement général. Le phénomène inverse 

 a lieu au réchauffement. 



La considération des alliages irréversibles, nous 

 permettra de suivre plus loin cette explication. Nous 

 savons qu'en se refroidissant, ces alliages deviennent 

 magnétiques et augmentent de volume; on peut en con- 

 clure que l'établissement de l'état magnétique augmente 

 le volume moléculaire moyen. Dans les alliages réversi- 

 bles, nous voyons, dès qu'apparaît au refroidissement 

 l'état magnétique, la contraction diminuer, et l'on est 

 conduit à penser que ce phénomène est une simple con- 

 séquence du premier. 



